Title: wetten.nl - Regeling - Warenwetbesluit glasartikelen - BWBR0002841

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002841/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Warenwetbesluit glasartikelen - BWBR0002841", "content": "Besluit van 7 november 1972, houdende vaststelling van het Glasartikelenbesluit\n\nWij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz., enz., enz.\n\nOp de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygi\u00ebne van 8 september\n                                    1972, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden,\n                                    no. 106624, en van de Staatssecretaris van Economische Zaken;\n\nOverwegende, dat regelen moeten worden gesteld ter uitvoering van de richtlijn van\n                                    de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing\n                                    der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas (69/493/ EEG) (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen no. L 326 van 29 december 1969);\n\nGelet op de artikelen 14 en 14a van de Warenwet (Stb. 1935, 793);\n\nGezien het advies van de commissie bedoeld in artikel 17, zevende lid, van de Warenwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);\n\nDe Raad van State gehoord (advies van 27 september 1972, no. 26);\n\nGezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygi\u00ebne van\n                                    24 oktober 1972, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden,\n                                    no. 107474, en van de Staatssecretaris van Economische Zaken;\n\nHebben goedgevonden en verstaan:\n\nVoor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:\n\na. glas:\n\n1\u00b0. niet-gekristalliseerd materiaal, verkregen door het smelten van kwartszand met natrium-\n                                                of kaliumhoudende en calcium- of loodhoudende grondstoffen, al dan niet vermengd met\n                                                andere metaaloxyden;\n\n2\u00b0. materiaal dat geheel of gedeeltelijk gekristalliseerd is door opwarming en afkoeling\n                                                van niet-gekristalliseerd materiaal, verkregen door het smelten van kwarts- en aluminiumhoudende\n                                                grondstoffen met lithium- of magnesiumhoudende grondstoffen, al dan niet vermengd\n                                                met andere metaaloxyden;\n\nb. \nglasartikelen: voor de handel bestemde of in de handel gebrachte, geheel of hoofdzakelijk uit glas\n                                          bestaande artikelen, bestemd voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, dan\n                                          wel voor versiering van het inwendige van woningen of gebouwen, met uitzondering van:\n                                          kralen, onechte parels, onecht koraal, en dergelijk klein glaswerk, afzonderlijk of\n                                          aaneengeregen tot gordijnen of samengevoegd tot artikelen met een decoratieve bestemming,\n                                          blokjes, plaatjes en schilfers voor moza\u00efek of voor dergelijke decoratieve doeleinden,\n                                          met de blaaslamp vervaardigde fantasievoorwerpen, ramen, glasplaten, glas-in-lood,\n                                          spiegels, verlichtingsartikelen, stolpen of kastjes voor klokken, meubelen en delen\n                                          daarvan, kerstartikelen en antiquiteiten;\n\nc. \nverpakking: een verpakking, bestemd of geschikt om met de inhoud aan de gebruiker te worden afgeleverd;\n\nd. richtlijn 1969/493/EEG: richtlijn nr. 69/493/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen\n                                          van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten\n                                          inzake kristalglas (PbEG L\u00a0326).\n\nHet is verboden glasartikelen te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij\n                                    of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.\n\nAangeduid mag uitsluitend worden:\n\na. met de benaming volloodkristal 30% of een der andere benamingen genoemd bij nummer\n                                          1 van kolom b, van bijlage I van richtlijn 1969/493/EEG: het glasartikel, vervaardigd\n                                          uit glas dat tenminste 30% loodoxyde bevat en waarvan de volumieke massa tenminste\n                                          3000 kg/m3 en de brekingsindex tenminste 1,545 bedragen;\n\nb. met de benaming loodkristal 24% of een der andere benamingen genoemd bij nummer 2\n                                          van kolom b, van bijlage I van richtlijn 1969/493/EEG: het glasartikel, vervaardigd\n                                          uit glas dat niet voldoet aan het onder a bepaalde en tenminste 24% loodoxyde bevat\n                                          en waarvan de volumieke massa tenminste 2900 kg/m3 en de brekingsindex tenminste 1,545 bedragen;\n\nc. met de benaming: sonoorglas, het glasartikel, vervaardigd uit glas dat niet voldoet aan het bepaalde onder a en b en:\n\n1\u00b0. tenminste 10% loodoxyde, bariumoxyde, kaliumoxyde of zinkoxyde dan wel tenminste 10%\n                                                van een mengsel van twee of meer van deze oxyden bevat en waarvan de volumieke massa\n                                                tenminste 2450 kg/m3, en de brekingsindex, berekend op de natrium-D-lijn, tenminste 1,520 bedragen of\n\n2\u00b0. tenminste 10% loodoxyde, bariumoxyde of kaliumoxyde dan wel tenminste 10% van een\n                                                mengsel van twee of van al deze oxyden bevat, dat een oppervlaktehardheid, volgens\n                                                Vickers, van 550 \u00b1 20 heeft en waarvan de volumieke massa tenminste 2400 kg/m3 bedraagt.\n\n1 Glasartikelen mogen niet worden aangeduid met de symbolen van een cirkel, vierkant\n                                          of gelijkzijdige driehoek zonder vermelding, bij het symbool, van een der bij artikel 2 toegelaten benamingen.\n\n2  Een symbool als in het eerste lid bedoeld mag uitsluitend worden gebezigd, indien\n                                          het daarmee aangeduide glasartikel is vervaardigd uit glas als omschreven in de bepaling\n                                          die in bijlage I bij het gebezigde symbool is genoemd.\n\n3  Indien het overeenkomstig het tweede lid gebezigde symbool aangebracht is op het\n                                          glasartikel of de verpakking daarvan, moet het zijn uitgevoerd als aangegeven in bijlage I.\n\nGlasartikelen mogen niet worden aangeduid met een benaming, genoemd bij de nummers\n                                    3 en 4 van kolom b, van bijlage I van richtlijn 1969/493/EEG, met uitzondering van\n                                    de benaming sonoorglas.\n\n1 Glasartikelen waarop is aangebracht hetzij een opschrift dat niet een bij artikel 2 toegelaten benaming is doch waarin zodanige benaming of een bij artikel 4 verboden benaming voorkomt, hetzij een opschrift, dat met een bij artikel 2 toegelaten benaming of een bij artikel 4 verboden benaming kan worden verward, alsmede glasartikelen aanwezig in een verpakking\n                                          waarop een zodanig opschrift is aangebracht, moeten op het glasartikel onderscheidenlijk\n                                          op de verpakking daarvan tevens zijn aangeduid met:\n\na. de bij artikel 2 toegelaten benaming, voor zover het glasartikel vervaardigd is uit glas als omschreven\n                                                in artikel 2, onder a, b, c, 1\u00b0 of c, 2\u00b0;\n\nb. de benaming: gewoon glas of een andere benaming, waaruit de aard van het glas, waaruit\n                                                het glasartikel is vervaardigd, blijkt, voor zover het glasartikel vervaardigd is\n                                                uit ander glas dan bedoeld onder a.\n\n2 In het eerste lid bedoelde aanduidingen:\n\na. zijn duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar, kunnen niet door vegen worden uitgewist\n                                                en zijn in elk geval gesteld in de Nederlandse taal; en\n\nb. zijn bij verpakte glasartikelen aangebracht op de verpakking of op een daaraan gehecht\n                                                etiket.\n\nAanduidingen met betrekking tot glasartikelen, welke misleidend zijn ten aanzien van\n                                    hun aard of samenstelling, zijn niet toegestaan.\n\nVoor zover voor de beoordeling of de aanduidingen van glasartikelen overeenstemmen\n                                    met de in dit besluit gestelde regelen, de aard of samenstelling van het glas moet\n                                    worden vastgesteld, moet worden gebruik gemaakt van de methoden van onderzoek, aangegeven\n                                    in bijlage II van dit besluit, voor zover deze daartoe toereikend zijn.\n\n[Vervallen per 19-02-2016]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit glasartikelen.\n\nOnze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygi\u00ebne is belast met de uitvoering van\n                                       dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.\n\n\n\nSoestdijk, 7 november 1972.\n\nJULIANA.\n\nDe Minister van Volksgezondheid en Milieuhygi\u00ebne,\n\nL. B. J. STUYT.\n\nDe Staatssecretaris van Economische Zaken,\n\nJ. OOSTENBRINK.\n\nDe Minister van Justitie,\n\nVAN AGT.\n\nSymbolen, bedoeld in artikel 3.\n\n1.1.1. Bepaling van het totaalgehalte: BaO + PbO\n\nMen weegt op 0,0001 gram nauwkeurig ongeveer 0,5 gram glaspoeder en brengt dit in\n                                          een platina capsule. Na bevochtiging met water voegt men 10 ml van een zwavelzuuroplossing\n                                          15% en 10 ml fluorwaterstofzuur toe. Het geheel verhitten in een zandbad totdat witte\n                                          dampen ontstaan. Laten afkoelen en opnieuw behandelen met 10 ml fluorwaterstofzuur.\n                                          Daarna opnieuw verhitten tot het ontstaan van witte dampen. Laten afkoelen en de wanden\n                                          van de capsule met water besprenkelen. Opnieuw verhitten totdat witte dampen ontstaan.\n                                          Laten afkoelen, voorzichtig 10 ml water toevoegen en daarna overgieten in een bekerglas\n                                          van 400 ml. De capsule wordt verscheidene malen gespoeld met een 10% zwavelzuuroplossing\n                                          waarna tot 100 ml wordt verdund met dezelfde oplossing. Gedurende 2-3 minuten laten\n                                          koken en een nacht laten rusten.\n\nMet behulp van een filtreerdegel met porositeit 4 wordt gefiltreerd, waarna het filtraat\n                                          eerst wordt gewassen met een 10% zwavelzuuroplossing en daarna 2 \u00e0 3 maal met ethylalcohol.\n                                          Vervolgens het geheel gedurende een uur in de droogkast laten drogen bij 150\u00b0 C. Daarna\n                                          wordt het BaSO4 + PbSO4 gewogen.\n\n1.1.2. Bepaling van BaO\n\nOngeveer 0,5 gram glaspoeder wordt op 0,0001 gram nauwkeurig gewogen en in een platina\n                                          capsule gebracht. Dit wordt bevochtigd met water waarna 10 ml fluorwaterstofzuur en\n                                          5 ml perchloorzuur wordt toegevoegd. Het geheel wordt verhit in een zandbad totdat\n                                          witte dampen ontstaan.\n\nLaten afkoelen en opnieuw 10 ml fluorwaterstofzuur toevoegen. Verhitten totdat opnieuw\n                                          witte dampen optreden. Laten afkoelen en de wanden van de capsule met gedestilleerd\n                                          water besprenkelen. Daarna weer verhitten en afdampen tot bijna droog. Vervolgens\n                                          50 ml chloorwaterstofzuur 10% toevoegen en licht verhitten ten einde het oplossen\n                                          te bevorderen. Overgieten in een bekerglas van 400 ml en verdunnen met water tot 200\n                                          ml. Aan de kook brengen en een zwavelwaterstofstroom door de hete oplossing voeren.\n                                          Zodra het loodsulfide op de bodem van het vat is neergeslagen wordt de gasstroom afgesloten.\n                                          Filtreren door middel van filtreerpapier met dicht weefsel en wassen met koud water\n                                          dat verzadigd is met zwavelwaterstof.\n\nDe filtraten worden gekookt en eventueel tot 300 ml ingedampt. Bij het koken wordt\n                                          10 ml van een 10% zwavelzuuroplossing toegevoegd. De oplossing wordt van het vuur\n                                          genomen en men laat haar ten minste vier uur staan.\n\nDoor middel van filtreerpapier met dicht weefsel wordt gefiltreerd, waarna met koud\n                                          water wordt gewassen. De neerslag wordt bij 1.050 \u00b0C gecalcineerd en het BaSO4wordt gewogen.\n\nDe filtraten uit de afscheiding van het BaSO4 worden ingedampt tot op een volume van 200 ml. Bij aanwezigheid van methylrood wordt\n                                          geneutraliseerd met ammoniak waarna 20 ml zwavelzuur 0,1 n wordt toegevoegd. Daarna\n                                          wordt de pH op 2 gebracht door toevoeging van 0,1 n zwavelzuur of eventueel 0,1 n\n                                          natriumhydroxyde en laat men de zinksulfide koud neerslaan door het doorvoeren van\n                                          een zwavelwaterstofstroom. Gedurende vier uur laat men neerslaan, daarna wordt de\n                                          neerslag opgevangen op een filtreerpapier met dicht weefsel. Men wast met koud water\n                                          verzadigd met zwafelwaterstof. De neerslag op het filter wordt opgelost door er 25\n                                          ml van een warme 10% chloorwaterstofzuuroplossing over te gieten. Dan wordt het filter\n                                          met kokend water gewassen totdat men een volume van ongeveer 150 ml verkrijgt. Men\n                                          neutraliseert met ammoniak in aanwezigheid van lakmoespapier, waarna 1 tot 2 gram\n                                          vaste urotropine wordt toegevoegd om de pH op ongeveer 5 vast te leggen. Men voegt\n                                          een paar druppels van een vers bereide, waterige 0,5% dimethylphenoloranje-oplossing\n                                          toe en titreert met een oplossing van complexon III 0,1 n totdat het rose omslaat\n                                          naar citroengeel.\n\ndoor neerslag en weging van kaliumtetraphenylboride.\n\nOntsluiting: na breken en zeven wordt 2 gram glas ontsloten door middel van 2 ml geconcentreerde\n\nHNO3\n\n15 ml HClO4\n\n25 ml HF\n\nin een platina capsule in een heetwaterbad en daarna in een zandbad. Na het afscheiden\n                                          van dikke perchloride dampen totdat het mengsel droog is, wordt het opgelost met 20\n                                          ml heet water en 2-3 ml geconcentreerd HCl.\n\nDe oplossing overgieten in een maatkolf van 200 ml en tot aan het volume aanvullen\n                                          met gedestilleerd water.\n\nReagentia: 6% oplossing van natriumtetraphenylboride: 1,5 gram van het reagens wordt opgelost\n                                          in 250 ml gedestilleerd water. De dan overblijvende lichte troebelheid wordt verwijderd\n                                          door toevoeging van 1 gram aluminiumhydroxyde. Gedurende vijf minuten roeren, daarna\n                                          filtreren, waarbij de eerste 20 ml nogmaals gefiltreerd moeten worden. Wasoplossing\n                                          van de neerslag: Men bereidt een weinig kaliumzout door neerslag in een oplossing\n                                          van ongeveer 0,1 gram KCl op 50 ml HCl 0,1 n; hierin wordt al roerend de oplossing\n                                          van tetraphenylboride toegevoegd totdat de neerslag be\u00ebindigd is. Filtreren op glasspecie\n                                          en wassen met gedestilleerd water. Drogen in een droogtoestel bij omgevingstemperatuur,\n                                          waarna 20 \u00e0 30 mg van dit zout wordt gebracht in 250 ml gedestilleerd water. Van tijd\n                                          tot tijd roeren. Na 30 minuten wordt 0,5 \u00e0 1 gram aluminiumhydroxyde toegevoegd. Na\n                                          enige minuten roeren wordt gefiltreerd.\n\nWerkwijze: Van de chloorwaterstofoplossing voor de ontsluiting neemt men een hoeveelheid af\n                                          overeenkomend met circa 10 mg K2O. Deze hoeveelheid wordt verdund tot ongeveer 100 ml waarna de reageeroplossing,\n                                          namelijk 10 ml op 5 mg geschat K2O, onder matig roeren wordt toegevoegd. Ten hoogste 15 minuten laten staan, daarna\n                                          filtreren met behulp van een getareerde, gesinterde filtreerdegel nr. 3 of 4. Wassen\n                                          met een wasoplossing. 30 minuten drogen bij 120 \u00b0C. De omzettingsfactor voor K2O = 0,13143.\n\n\u00b1 0,1 in absolute waarde voor elke bepaling.\n\nWanneer een analyse binnen deze toleranties een waarde oplevert die lager ligt dan\n                                          de vastgestelde limieten (30, 24 of 10%) dan moet het gemiddelde worden genomen van\n                                          ten minste drie analyses. Is de analysewaarde gelijk aan of hoger dan 29,95, 23,95\n                                          resp. 9,95, dan moet het glas worden ondergebracht in de categorie\u00ebn overeenkomend\n                                          met 30, 24 resp. 10%.\n\nMethode met behulp van de hydrostatische balans op \u00b1 0,01 nauwkeurig. Een monster\n                                          van ten minste 20 gram wordt gewogen in de buitenlucht alsmede ondergedompeld in gedestilleerd\n                                          water bij 20\u00b0 C.\n\nDe brekingsindex wordt gemeten met een refractometer op \u00b1 0,001 nauwkeurig.\n\nDe Vickers hardheid wordt gemeten volgens de norm ASTM E 92-65 (herziening 1965) waarbij\n                                             wordt uitgegaan van een last van 50 gram en het gemiddelde van 15 bepalingen wordt\n                                             genomen."}